19 
Kapselfrüchtige Jute. 
zurück. Die Fasern, die als Pflanzenhaare anzusehen sind, sind ge- 
wöhnlich einzellig (Baumwolle), die aus Gefäfsbiindeln (monokotyler 
Pflanzen) bestehenden sind in der Regel blofs aus Bastzellen gebildet 
(Manilahanf, Ananasfaser auch Spiralgefäfse , Kokosfaser sehr zusam- 
mengesetzt), die aus dem Bastteile des Gefäfsbündels gebildeten 
Fasern enthalten entweder nur Bastzellen, oder nebenbei noch Bast- 
parenchymzellen, seltener Reste von Bastmarkstrahlen oder Sieb- 
röhren. 
Die Jutefaser ist im Mittel 0,8mm breit und gewöhnlich 1,5 
bis 2,5 (sogar 3) m lang, die der Gemüsejute {Caps, olitor.) und der 
wildwachsenden Pflanzen dieser Gattung sind kürzer. Die Zellen der 
Faser sind 0,8 bis 4,1 mm lang. Die Faser hat einen starken sei- 
digen Glanz, ist, stets nur wenig gefärbt, von weifslicher ins Flachs- 
gelbe neigender Farbe und geht unter dem Einflufs der Atmosphäre 
ins Braune über. Die vom oberen Stengelteile herrührenden Fasern 
sind feiner, als die vom unteren Stammende kommenden. Nur an 
den feinsten Jutesorten ist die Zerlegung des Bastbündels so weit 
fortgeschritten, dafs einzelne Bastzellen isoliert erscheinen. Frische, 
fast weifse Jute enthält im lufttrockenen Zustande nur 6 Procent 
Wasser, in einem mit Wasserdampf gefüllten Raume nimmt sie 23,3 
(Sunn 10,37; Baumwolle 20,29; Pite 30,00; Manilahanf 40,00), bräun- 
lich gewordene Jute 24,01 Proc. Wasser auf. Völlig trockene Jute 
enthält 0,9 bis 1,74 Proc. Asche. Durch verdünnte Chromsäure, auch 
durch Kalilauge läfst sich die Faser in ihre Elementarbestandteile 
zerlegen und man erkennt dann durch das Mikroskop, dafs die Jute 
blofs aus Bastzellen zusammengesetzt ist (siehe Warenkunde „mikro- 
skopische Untersuchungen“). Die Zellen sind annähernd cylindrisch, 
aufsen jedoch stets etwas abgeplattet, fünf- bis sechsseitig und am 
Ende kegelförmig mit etwas abgerundeter Endfläche. Die Zellwände 
dieser Bastzellen zeigen ungleichförmige Verdickungen. Die Enden 
der Bastzellen der kapselfrüchtigen Jute ( Corchor . capsul.) sind ge- 
wöhnlich schwach, die von der Gemüsejute ( Corchor . olitor.) stark ver- 
dickt. Die Faser läfst sich färben. 
Verarbeitung und Gebrauch. Die Jutefaser wird in 
der Heimat der Pflanze, in Amerika und Europa zu Geweben und 
Seilerwaren verarbeitet. Die besseren Sorten dieser Erzeugnisse füh- 
ren in Bengalen den Namen Megila, die geringeren, die nur als Pack- 
leinwand benutzt werden können, Tat oder Choti (Jute). Am meisten 
wird die Faser in Indien zu Säcken und Packtuch {Gunny Bays, 
Gunny Cloth ), die indes auch aus Sunn gefertigt werden, verarbeitet. 
Sie dienen zur Verpackung von Baumwolle, Wolle, Kaffee, Zucker, 
Reis u. s. w. Die rohe Jutefaser wird in neuerer Zeit in grofsen 
Mengen in Europa und Amerika eingeführt und hier meist in un- 
gebleichtem Zustande zu groben Zeugen und Säcken (Sackings und 
Baggins, die feineren „Hessians“, Schottland) verarbeitet. Sie wird 
